11 — 
Estoa ensayos son algo más satisfactorios que los anteriores, aun cuando no 
lo son todo lo que convendría. Parece que al principio, cuando la proporción de 
caolín es de 5 por 100 , la resistencia es mayor, y que, al llegar al 30 por 100 , 
disminuye comparada con las de las otras mezclas. 
Cuarta serie. Los ensayos de resistencia de que acabo de dar cuenta fueron 
hechos con mezclas en forma de pequeñas barras. Creí conveniente, además, prac¬ 
ticar otros, dando á las mezclas la forma de bolas de 11 milímetros de diámetro. 
Se añadió á las mezclas la cantidad necesaria de agua, se les dió la forma de 
bolas mediante un molde de hierro de dos piezas, y se dejaron secar primero 
al aire y después á la estufa de agua, conservándolas luego al aire y á la tem¬ 
peratura ambiente como las barritas. Operando con mezclas de sílice precipitada 
y caolín se pudieron hacer bolas de suficiente consistencia con un 1 por 100 de 
caolín. Para ensayar la rotura se empleó un aparato de determinación de resis¬ 
tencia de la Escuela Industrial de Barcelona ( 1 ). Se pusieron siempre las bolas 
entre dos trozos de goma elástica para que la presión no actuara en sólo dos 
puntos. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Cuadro 8 .° 
ROTURA DE BOLAS POR COMPRESION 
EMPLEANDO UN APARATO DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE BARCELONA 
MEZCLAS DE SÍLICE PRECIPITADA Y CAOLIN 
PROPORCIÓN DE CAOLIN 
PESO 
MEDIO 
QUE DETERMINA 
LA ROTURA 
1 
por 
100 
(Media 
de 
4 ensay 
os). . . 
. . 19,3 
Kg. 
5 
» 
100 
( 
» 
» 
4 
» 
). . . 
. . 13,4 
» 
10 
100 
( 
» 
» 
4 
» 
). . . 
. . 18,4 
» 
15 
» 
100 
( 
» 
» 
4 
» 
). . . 
. . 18,0 
» 
20 
» 
100 
( 
» 
» 
4 
» 
). . . 
. . 9,9 
» 
25 
» 
100 
( 
( 
h 
» 
4 
» 
). . . 
. . 10,2 
» 
30 
» 
100 
» 
» 
4 
» 
). . . 
. . 8,7 
» 
En estos ensayos hay el peligro de que las bolas no eran de estructura bas¬ 
tante homogénea y que perdieron más ó menos su resistencia al separarlos del 
molde. De todas maneras parece resultar que son menos resistentes cuando la 
proporción de caolín es considerable. 
Quinta serie. Se operó con mezclas de arena de vidrieros y caolín, ha¬ 
ciendo las mezclas como en la serie anterior. Es de advertir que no fué posible 
(1) Cúmpleme hacer constar mi agradecimiento, por habérmelo puesto á mi disposición y por las 
determinaciones con él hechas, á mi distinguido Consocio y Catedrático de la Escuela de Ingenieros de 
Barcelona, D. José Tous y Biaggi, 
MEMORIAS. — TOMO X. 
211 
32 
